328 LA NATURALEZA 



Estos datos nos proporcionan la observación de que las pérdidas habidas 

 de plomo en la proporción de 3'98 pg , relativo al plomo empleado y al ob- 

 tenido, puede dividirse en pérdida química y pérdida mecánica: la quí- 

 mica se constituye por volatilización, y la mecánica, en el plomo metálico 

 contenido en los plomillos y en los mattes ó fierros de planchera: ahora bien, 

 de esto podremos sacar otro resultado, y es que, conteniendo aun después 

 de quemados los metales de San Judas, una cantidad do azufre bastante no- 

 table, y que se nota perfectamente en el humo que arroja el horno, se de- 

 duce igualmente, que el metal de fierro empleado como desulfurante, lo ha 

 sido en las proporciones convenientes, y que la sustitución del óxido de fier- 

 ro al de plomo en la zona de fusión, y la reducción del segundo á plomo 

 metálico, se ha efectuado con regularidad, no habiéndose volatilizado más 

 plomo que el que forzosamente debe perderse en estas operaciones. 



Copelación del plomo argentífero y ¡productos de litargirio. 



El plomo producido por el horno en 148 dias, é introducido al vaso para 

 copelarlo y extraer la plata que contenia, ha sido de. . ib 115,300 00 

 Esta cantidad de plomo debia producir químicamente, de 



litargirio, según la fórmula de 92'83 Pb + 7.17 0: ib 107,032 99 



Se ha obtenido de litargirio ib 83,155 00 



Litargirio contenido en la copela, libras. . Ib 16,533 00 101,688 00 



Diferencia en contra do litargirio ib 5,344 99 



que equivale á una pérdida de litargirio en la copelación, de 4,99 pg de- 

 bido á volatilización. 



Recogido el óxido de plomo depositado en la chimenea bajo el aspecto de 

 polvo muy tenue, y de un color amarillo muy claro, se ensayó resultando su 

 ley en plomo metálico de 66'40 pg , y de plata 0'64 $. de onza pg : ade- 

 más, ensayada también la copela tal como se saca del vaso, 

 dio plata, pg 0'64 $. 



Los absugs y abstrichs, plomo pg 34'30 $. 



„ „ plata pg O'OO $. 



En las fundiciones del país aun no se ha puesto en práctica, como en In- 

 glaterra, Francia y Alemania, el sistema de cámaras de condensación, para 

 los humos que arrojan las diferentes operaciones metalúrgicas en la extrac- 

 ción de la plata, de manera, que no tenemos datos prácticos de la utilidad 



